— 106 — 
generalmente corrisposto sin qui, alla fiducia grande ch’erasi in loro sui primi tempi 
riposta. 
Se ne introdusse l’uso verso il 1866 da M. Pochez di Rouhen, ma il prezzo 
troppo elevato di quei composti non permise che venissero usati su larga scala. Oggi 
questa causa è eliminata, ciò non pertanto li vediamo trascurati nelle operazioni di im- 
bianchimento, perchè in realtà tra i vari processi indicati, non ve ne ha alcuno che offra 
resultati invidiabili o tali almeno da corrispondere alle giuste esigenze del commercio. 
Passa però molta differenza tra l’azione dei permanganati sopra la lana nuova 
e la lana vecchia essendo sopra quest’ultima, nello stato attuale delle cose, assolu- 
tamente inapplicabili. Sopra la lana nuova, se pure alquanto migliori sono i resul- 
tati, il loro uso non è davvero preferibile. 
Pur nullameno, il loro modo di agire, la economia, la speditezza nel lavoro ecc., 
mi fecero nascere il desiderio di studiare un poco meglio lo effetto prodotto da questi 
camaleonti sopra le lane meccaniche e incominciai col porre in pratica i processi sino 
ad ora conosciuti, i quali più o meno, consistono nello immergere le lane in una 
soluzione di permanganato potassico, acidulata con acido solforico, oppure in solu- 
zione di permanganato, misto a solfato di magnesio od altri sali in prima e poscia 
in altra di acido debole ecc. ecc. 
Ho sottoposto varie qualità di lane meccaniche a simili procedimenti, tanto in 
piccola che grande quantità e nessuno mi offrì un prodotto non che hello, soddisfacente. 
Tuttavia io non mi scoraggiai e tentai di associare al permanganato potassico, 
sia l'acido ossalico, sia l’acido solforoso. L’esito fu felice, ed oggi oso credere di 
aver creato un processo tale, che sia per la speditezza nel lavoro e per i risultati 
incontestahili che offre, possa essere industrialmente apprezzato. Tutte le lane mec- 
caniche si prestano al mio processo al permanganato, il quale ancora ben si può 
estendere alle lane nuove dopo di essere disgrassate. 
Ecco senz'altro, il modo con cui io opero. 
La lana in fiocco, in filato, in maglia o in tessuto che sia, sì immerge in una 
soluzione assai diluita di Camaleonte minerale, nella quale si lascia soggiornare per 
24 ore. Trascorso questo tempo, la lana è divenuta color marrone scuro e il liquido 
giallognolo; allora mediante robinetti praticati alla parte laterale inferiore del tino ove 
si è compiuta la operazione, si fa scolare il liquido che viene gittato, si rinnuova 
anco una volta il trattamento se occorre e ciò fino a che il tessuto o il filo, non si 
mostri ben colorito e dopo altre 24 ore si tolgono le lane dal bagno, lavandole a 
più riprese nell'acqua corrente. Fatte dipoi sgocciolare, si pongono in un altro tino 
contenente una soluzione di acido ossalico 
ACQUI LI ELSE 
Acido ossalico... ... DINGINIO, 
la quale agisce sopra la sostanza organica che risentì l’azione del permanganato, 
in modo veramente singolare. 
Infatti; dopo alcune ore, le lane sono divenute di un magnifico colore uniforme 
che volge dal rosa vaghissimo al puro amaranto; in tale stato si estraggono, si spre- 
mono, si lavano ancora ad acqua corrente e, o si espongono all’aria libera o meglio 
ancora si tuffano in soluzione di anidride solforosa, 
